九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 1409096S

Ｂ Ｌ 番 号 ： BL11（様式第 5 号）
Cr 含 有 ス ラ グ 中 に 生 成 す る ダ イ カ ル シ ウ ム シ リ ケ ー ト 化 合 物 へ の Cr(Ⅵ )イ オ ン 固 溶
形 態 の XAFS 分 析 お よ び 第 一 原 理 計 算 に よ る 解 明Characterization of Cr(Ⅵ ) local structure dispersed in dicalcium silicate
by combined technique of XAFS analysis and first-principle simulation forqualification of Cr(Ⅵ ) formation mechanism in Cr-containing steel slag
鈴 木 賢 紀 1)、 石 田 裕 也 1)、 岡 島 敏 浩 2)、 梅 咲 則 正 1)、 田 中 敏 宏 1)
Masanori Suzuki 1 ) , Yuya Ishida 1 ) , Toshihir o Okajima 2 ) , Norimasa Umesaki 1 ) ,Toshihiro Tanaka 1 )1)

大 阪 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 、 2)九 州 シ ン ク ロ ト ロ ン 光 研 究 セ ン タ ー1)

Osaka Universit y, 2 ) Kyushu Synchrotron Light Research Center

１．概 要（注：結論を含めて下さい）
Cr 含 有 ス ラ グ を 構 成 す る 化 合 物 の 中 で 、 生 態 系 に 有 害 な Cr(VI)を 固 溶 す る 可 能 性 の あ る
ダ イ カ ル シ ウ ム シ リ ケ ー ト（ Ca 2 SiO 4 ）に つ い て 、固 溶 し た Cr イ オ ン の 電 子 状 態 な ら び に 局所 構 造 を 明 ら か に す る た め に XAFS 分 析 な ら び に 第 一 原 理 計 算 に よ る 解 析 を 行 っ た 。 本 研
究 の 結 果 、 高 温 で 準 安 定 相 と し て 生 成 す る β -Ca 2 SiO 4 中 へ 空 気 雰 囲 気 に て 固 溶 し た Cr イ オ
ン は 、4～ 6 価 が 混 在 し た 状 態 で 存 在 し 、CaCrO 4 化 合 物 と 同 様 に 酸 素 4 配 位 の 状 態 で 存 在 することを見出した。
（ English ）Chemical state and local structure of Cr ion dispersed in dicalcium silicate (Ca 2 SiO 4 ) wasinvestigated by Cr k-edge XAFS analysis and first-principle simulations. It was found thatin
β -Ca 2 SiO 4 , a metastable phase formed at high temperatures, Cr ions of di fferent oxidized states
are simultaneousl y dispersed when annealed in air atmosphere, and these Cr ions are tetrahedrallycoordinated with nearest oxygen anions similarly to CaCrO 4 compound.
２．背景と目的
Cr 含有鋼の製造工程から生成する Cr 含有スラグについて、生態系に悪影響を及ぼす 6 価クロム（Cr(VI)）の溶出が懸念されており、同スラグを扱う上での環境保全確保のために、スラグ中 Cr(VI)の生成機構を明らかにすることが求められている。スラグは多成分かつ多相の酸化物から成り、どの構成相へ Cr(VI)が主に含まれているのかがこれまで不明であった。一方、著者らは過去の研究において、Cr 含有スラグの構成相の一つであるダイカルシウムシリケート（Ca2SiO4）について、Cr イオンが 6 価の状態で固溶する可能性があることを見出した。本課題ではダイカルシウムシリケートが温度によって異なる相状態をとり、結晶構造が異なることに着目して、特に高温で準安定状態として生成するβ-Ca2SiO4 への Cr 固溶形態をXAFS 分析ならびに第一原理計算によって詳細に解析することを目的とした。
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）
まず、母相であるダイカルシウムシリケートの作製は次の手順で行った。初めに、特級試薬のCaCO3を空気中、1223Kにて12h以上保持してCO2を除去し、
表 1 Cr 含有β-Ca2SiO4 試料の作製条件。
CaO粉末を得た。次に、ダイカルシウムシリケート
試料 熱処理条件（雰囲気、温度、保持時間）の化学量論組成に一致するように、上記CaO粉末とβ-Ca2SiO4＋0.5mass%Cr2O3を（空気中、特級試薬のSiO2粉末を混合、圧粉成型し、空気中、A
1673K, 18h保持、銅板で挟み急冷）×3回
1873Kにて18hの熱処理を行うことによって、ダイカルシウムシリケート化合物を作製した。ただし、
β-Ca2SiO4＋0.5mass%Cr2O3を（空気中、冷却時には焼成後の試料を2枚の銅板で挟んで急冷
B
1673K, 18h保持、銅板で挟み急冷）×3回、し、冷却中における相変態を極力抑えた。また、β空気中、723K, 96h熱処理後、空冷-Ca2SiO4 は歪んだ単斜晶の結晶構造を持つ化合物
β -Ca2SiO4 ＋ 0.5mass%Cr2O3 を（ Ar 中、Cであることから、その構造を極力安定化させるため
1673K, 18h保持、Ar気流中で空冷）×3回に、以上の熱処理および急冷を3回繰り返し、最終的なダイカルシウムシリケート試料を作製した。
次に、β-Ca2SiO4粉末へ0.5 mass%の重量比でCr2O3粉末を混合し、圧粉成型後、空気中またはAr雰囲気中の種々の条件で熱処理を行い、Cr含有β-Ca2SiO4試料を作製した。表1にCr含有β-Ca2SiO4試料作製に用いた熱処理条件を示す。作製後の試料について、粉末X線回折による相同定を行った。
Cr含有β-Ca2SiO4試料に対して、九州シンクロトロン光研究センター・BL11に設置されたXAFS測定装置
および19素子SSDを用いて、Cr-K吸収端XAFSの測定を蛍光法により行った。標準試料であるCr2O3, CaCrO4,K2CrO4粉末に対しては、透過法によりXAFS分析を行った。XAFS結果の解析では、Cr含有β-Ca2SiO4試料に対するXANESスペクトルを標準試料に対する結果と比較し、Cr酸化数ならびに配位状態を調査するとともに、EXAFSスペクトルに対してk = 2.0～10.2の範囲でフーリエ変換を行い、Cr中心の動径分布関数を導出することによって、Crとの最近接原子であるCr-O間距離の評価を行った。

４．実験結果と考察
本報告では、作製した Cr 含有β-Ca2SiO4 試料に対する相同定の結果ならびに XAFS による Cr 近傍構造分析の結果を中心に述べる。
本研究で作製した Cr 含有 Ca2SiO4 試料に対する粉末 X
線回折の結果、空気雰囲気で熱処理を行った表 1 中の試料
A, B については、β-Ca2SiO4 のみが単一相で存在し、原料である Cr2O3 のピークは見られなかった。一方、Ar 雰囲気中で熱処理を行った試料 C からは、γ-Ca2SiO4 とβ-Ca2SiO4両方の存在が見出され、微量であるが Cr2O3 の存在も認められた。ダイカルシウムシリケートは、通常 773K 以下の低温でβ→γ相変態を生じるが、ホウ素やリンなど異種元素を固溶した場合にはβ相が低温でも安定に存在することが知られている 1, 2)。したがって本研究の結果から、空気雰囲気と Ar 雰囲気の場合では、β-Ca2SiO4 への Cr 固溶度や Cr 存在形態に違いがあると考えられる。そこで、Cr 近傍局所構造の評価のために、上記 Cr 含有 Ca2SiO4 試料 A～C に対する Cr-K 吸収端 XAFS の測定を行った。
図 1 には、表 1 に示す Cr 含有 Ca2SiO4 試料 A～C に対す 図1 Cr含有β-Ca2SiO4 試料A～Cに対するる Cr-K 吸収端 XANES スペクトルの測定結果を示す。ま Cr-K吸収端XANESスペクトルの結果。
ず、空気雰囲気での熱処理によって作製した試料 A, B に対する XANES スペクトルは、いずれも Cr(VI)標準試料である CaCrO4 や K2CrO4 よりもやや低エネルギー側でプレエッジピークならびに吸収端を示した。上記プレエッジピークの存在は、Cr が酸素 4 配位状態で存在することに対応する 3)。Cr イオンの酸化数とイオン半径の関係 4)から、酸素 4 配位をとることが可能
な Cr 酸化数を考えると、試料 A, B において Cr は 4～6 価の酸化数で存在すると考えられる。試料 B は試料 A の作製条件に加えて、さらに Cr 酸化を促すために空気中、低温での熱処理を施したが、両試料に対する XANES スペクトルの結果には差異が認められなかった。また、フーリエ変換後 EXAFS スペクトルの結果から、試料 A, B 中における Cr-O 原子間距離はある程度の幅を持つが、最も存在比率が大きいものは CaCrO4 中のそれと同程度であることがわかった。一方、Ar 雰囲気中での熱処理によって作製した試料C について、XANES スペクトルは Cr2O3 に対する結果と同様の傾向を示し、Cr イオンは 3 価の状態で存在することが示唆された。
５．今後の課題
本研究で得られた構造情報を元に、第一原理バンド計算等の解析によって、β-Ca2SiO4 に対する Cr 固溶形態の導出を試みているが、β-Ca2SiO4 は単斜晶の歪んだ結晶構造を有するために原子間距離が一様でなく 1)、さらに固溶した Cr イオンの酸化数も多様であることから、最終的な局所構造モデルの導出には至っていない。空気雰囲気にて形成される Cr 含有β-Ca2SiO4 について、4 価～6 価の Cr イオンの存在比率を明らかにし、価数の異なる Cr イオン半径 4)も考慮した上で、実験により得られた XANES スペクトルの結果を再現可能な Cr 局所構造モデルを導出することが今後の課題である。
６．参考文献(1) Y.J.Kim et al, J. Am. Ceram. Soc., 75 (1992), 2407. (2) Y.L.Chen et al, J. Hazardous Res., 170 (2009), 443.
(3) A.Pantelouris et al, Chem. Phys., 300 (2004), 13. (4) R.D.Shannon, Acta Cryst., A32 (1976), 751.
７．論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）
特になし（2015 年度内に論文投稿予定）
８．キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を２～３）六価クロム、ダイカルシウムシリケート、XAFS（X 線吸収微細構造）
９．研究成果公開について① 論文（査読付）発表の報告（印刷物の提出）（報告時期：2015 年 12 月）